— 87 — 



tenuto lungamente scarico perchè riacquistasse, qualora l'avesse perduta, la 

 sua omogeneità, di saldare mediante riscaldamento, quando la natura del 

 corpo lo permetteva (Zolfo, Paraffina, Gomma lacca), il dielettrico ai piatti 

 onde evitare fenomeni di strofinìo. 



Riferisco ora i risultati ottenuti con i singoli dielettrici: 



Caoutchouc. — Ho studiato diverse specie di caoutchouc mediante la 

 caduta di un peso di Kg. 3,088 dall' altezza di cm. 2 sopra lamine di caout- 

 chouc del diametro di cm. 12,8. Delle varie specie alcune presentarono sulla 

 faccia colpita dal peso elettrizzazione positiva, altre negativa, oscillando la 

 deviazione dell' elettrometro letta sulla scala da cm. 0,4 a cm. 0,9. A causa 

 però dei fenomeni di strofinìo sopra accennati, il segno della elettrizzazione 

 non si è mostrato in ciascuna specie molto costante, ed in una serie di 20 

 osservazioni ebbi sempre da 4 a 6 osservazioni di segno opposto a quello 

 prevalente nelle altre. 



Studiato il caoutchouc con la compressione graduale del getto di mer- 

 curio, non ottenni deviazioni apprezzabili. 



Vetro. — A causa del suo grande potere igroscopico, per questo dielet- 

 trico adoperai invece del solito disco fra i piatti metallici una disposizione, 

 che mi permetteva di rendere ben secca la superficie laterale del dielettrico. 

 Con la caduta di Kg. 3,088 da cm. 2, ottenni una elettrizzazione negativa 

 sulla faccia colpita dal peso con una deviazione media dell' elettrometro di 

 cm. 0,4. Anche per il vetro ebbi nella stessa proporzione che per il caout- 

 chouc, divergenze dal segno negativo. 



Zolfo. — Con un disco di Zolfo (diam. cm. 12,8, spess. cm. 3) com- 

 presso dalla caduta di un peso di Kg. 3,088 da cm. 2, ottenni sulla faccia 

 colpita una elettrizzazione negativa ed una deviazione media di cm. 1,60. 



Anche per lo zolfo sebbene saldato ai piatti si ebbero alcune divergenze 

 dal segno negativo, che credo potersi attribuire alla fragilità dell' isolante, per 

 la quale piccole particelle doveano staccarsi dalla massa totale ed andare ad 

 urtare contro i piatti. 



La compressione per mezzo del mercurio non mi diede risultati apprez- 

 zabili. 



Paraffina. — Facilmente fusibile, sufficientemente plastica, ho potuto 

 con questa sostanza ripetere le esperienze sopra un grande numero di dischi 

 di varie dimensioni ; non fragile, ho potuto sottoporla a forti pressioni senza 

 che si deteriorasse. Nella seguente tabella riporto quattro serie di esperienze 

 indicando per ciascuna le dimensioni del disco, i pesi comprimenti e le 

 altezze da cui cadono. Si noti che nelle colonne l a e 2 a come nella 3 a e 4 a 

 rimane costante il disco e varia la forza comprimente ; nella l a e 3 a è co- 

 stante la forza e varia la superficie compressa. Il segno -\- sta ad indicare 

 che si tratta di elettrizzazione positiva. 



